176 
Mavn af Tambak, cg lader sig meget let og got béarbejde til 
Tabatiers, Etuits, Uhrkasser og deslige. 
Naar denne Blanding smeltes i en firedobbelt storre 
Qvantitet og stobes meget heedt i Formen, synes Tinnet at 
ville skille sig fra Kobberet; det ligger nu mod Overfladen, 
og viser sig der i Brudet fiinkornigt og lidet mindre metallisk- 
glindsende eller askefarvet, end i Kjernen af Metallet. Gydes 
det kjolig i Formen, da beholder Metallet mere en jevn Sam- 
ling, men er tillige overalt lidet Irallet i Brudet og af mere 
metallisk Anseelse, men lader sig got bearbejde. 
Tredle Forsog, 
10 Lod Gaarkobber eller 100 Dele. 
I Lod engl. Bl. Tin eller 10 Dele. 
Behandlet som meldt. 
I denne Blanding havde Tinnet ej som i næst foregaa- 
ende, frembragt en guid Farve, men mere forandret Kobber- 
Farven til en smudsig rodbrun Farve; dernæst var det haar- 
dere og lettere, samt letsmelteligere ^ end begge 'forrige, rom 
fsær bemærkedes ved Omsmeltning. I Brudet var det, efter 
forste Omsmeltning og lieed Udstobnin^, tæt, men merkelig 
tinblandet i Overfladen, ved langvarig Smeltning, var det mere 
jevnblandet, men tillige lidet aabent i Brudet, og havde tabt 
mere i Afgang. Denne Afgang, som meest var Tin, yttredes 
mere og mere, saavel i efter! ol gen de , som foregaaende Forsog, 
under disse 3 Omstændigheder^ 1) eftersom der befandtes en 
8t:orre Qvantitet Tin i Blandlnaen, 2) ved en lan2,som Smeltninfr, 
lyolst ved Udeladelsen af Kulstovets Brug, samt under aaben 
Smeltning og ^tuftens Paavirknlng, og 3) ved Metallets Om- 
smeltnings hvortil man behagelig vil lægge Mærke, efterdi 
